7U 
E. Ilussak, Ueber Clmlmersit etc. 
selten ScheelU; derb im Erze landen sich ausser den erwälmten 
Sulfiden, Arsenkies, Pyrit noch Bleiglanz (dann mit viel Freigold) 
und schliesslich sehr selten grüner derber Fluorit. 
Das im Folgenden beschriebene neue Sulfid ist immer mit 
Magnetkies und Kupferkies vereint, sehr selten und trotzdem schon 
längere Zeit bekannt; ©s wurde seinerzeit vom Prinzen Dom Pedko 
Algusto de SAXE-CoBuno 1 als Millerit beschrieben. 
Erst durch die neueren Funde ward es mir ermöglicht, dank 
der liebenswürdigen Zuvorkommenheit des Herrn Superindenten der 
Mine, G. Chalmers, genügend Material zu einer quantitativen An- 
alyse sammeln zu können. 
Das neue Material, der Chalmersit, besitzt folgende Eigen- 
schaften ; 
Rhombisch- holoedrisch. Manchmal erscheinen die- 
selten vorkommenden beiderseitig ausgebildeten Kryställchen wie 
hemimorph, indem an dem einen Ende die Basis (001) vorwaltend 
ist, während sie an dem anderen Ende fehlt und zahlreiche Pyra- 
miden- und Domenflächen hier erscheinen. 
A X e n - V er h ä 1 1 n i SS : a ; b : c = 0.5731 : 1 : 0.9619, also 
dem des Kupferglanzes überaus nahe.stehend. 
Formen: Selten a (100); m (110), b (010), c (001), p (111), 
g (011) sind die häufigsten. Ausserdem findet sich noch ein Prisma 
und mehrere Domen- und Pyramidentlächen. 
Zwillings -Verwachsungen: Sehr häufig, nach m (110) 
Zwillinge, Drillinge und ganze Zwillingsstöcke, sodass einfache 
Individuen zu den grössten Seltenheiten gehören. Ausserdem finden 
sich seltener Contact- und Durchkreuzungszwillinge nach einer Pyra- 
midenfläche, wahrscheinlich, wie beim Kupferglanz, nach v (112).. 
Beschaffenheit d e r K r y s ta 1 1 e : Die Krystalle sind fast 
durchwegs lang- und dünn- nadelförmig, prismatisch ausgebildet und 
nur an einem einfachen Krystall konnte nach (010) tafelförmige 
Gestalt beobachtet werden. 
Die Flächen der Prismenzone sind stets stark vertikal gestreift, 
sodass sie zu genauen Messungen der Winkel unbrauchbar sind. 
Alle terminalen Flächen, obwohl sie sehr klein sind, sind tadellos- 
glänzend und ist auch die Basis nicht, wie beim Kupferglanz, || (010) 
gestreift. 
G e m e s s e n e W i n k e 1 (Normalenwinkel) : 
m (110) : b (010) = 30« 12' 
[) (111) : pui(lll) = .52 29 *) 
p (111) : pi (111) = 100 54 *) 
p (111) : g (011) == 50 27 
c (001) : g (011) = 43 56 ; an 9 Krystallen gemessen. 
Spaltbarkeit ist keine vorhanden; der Bruch ein aus- 
gesprochener muscheliger. 
1 Yergl. Groth Z. f. Kryst. u. Min., Bd. XX, pag. 638. 
